38 



J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



jenigen von CaO u. s, w. nach Woestyns Gesetz berechnete. Der von 

 ihm in dieser Weise gefundene Wert von CaO (0.164) weicht etwas von 

 den älteren Werten (0.1903, 0.196) ab. 



Specifische Wärme 100 — 0° {mittlere sp. Wärme ^ioo-o°)- 



und Schlacken stimmen nach Ob erg mit einer Genauigkeit von + i 

 à 2V2 ^/o, also innerhalb der Fehlergrenzen, mit den direkt gefundenen 

 überein. 



Mit Rücksicht auf die unten folgenden Erörterungen lenken wir 

 die Aufmerksamkeit darauf, dass iï^^(9 eine verhältnismässig hohe, "^ CaO, 

 FeO und MnO dagegen eine verhältnismässig niedrige sp. Wärme be- 

 sitzen; folglich zeichnen die J^-Silikate sich durchgängig durch eine 

 relativ hohe sp. Wärme — und somit auch durch eine relativ hohe 

 totale Schmelzwärme — aus. 



b. Die specifische Wärme bei höherer Temperatur, unterhalb 



des Schmelzpunkts. 

 Für alle bisher — bei gewöhnlichem Druck — untersuchten festen 

 Körper steigt die sp. Wärme derselben mit der Temperatur, doch nach 

 ziemlich verschiedenen Skalen. 



Für viele, vielleicht sogar die meisten festen Körper lässt sich die 

 wahre sp. Wärme bei einer bestimmten Temperatur t {t von 0° gerech- 

 net) durch die Formel ausdrücken: 



c = a -\- ßt -\- yt\ 



1 Die sp. Wärme Cjq(j_q der Tonerde Al^O^ ist.T= 0.1827 und des Sappuirs = 0.1879 

 von L. F. Nilson und O. Pettersson gefunden. 



2 Das metallische Magnesium hat ebenfalls eine ganz hohe sp. Wärme. So beträgt die 



Die Reihenfolge der Elemente ist ziemlich; genau dieselbe wie diejenige der Oxyde. 



Bezüglich der sp. Wärme der Elemente siehe die Zusammenstellung von Jos. 

 Richards, Journ. of the Franklin Inst. Bd. 136, 1893 (Referat von B. Kosmann 

 in Stahl und Eisen, 1894, 1) und in Lando It-B örns teins Tabellen. 



